140 
Z. Weyberg. 
Alle untersuchten Pulver waren gleichförmig und rein, die 
Kryställchen waren vollständig durchsichtig und homogen; bloß 
bei der Anwendung der stärksten Objektiven kann man darin 
winzigste Inklusionen sehen. 
Auf ähnliche Weise wurde das Strontiumpräparat hergestellt ; 
da aber das Strontiumchlorid sehr schwer schmelzbar ist, so war 
es nötig, die stärkste Flamme des Teclubrenners anzuwenden und 
den Platintiegel mit einem Tonzylinder zu umgeben. Die hohe 
Temperatur ruft eine sehr energische Zersetzung des Strontium- 
chlorids hervor, und zu gleicher Zeit einen energischen Verlauf 
der Reaktion. Schon 24 Stunden nach dem Anfang des Versuches 
zeigt das Mikroskop in der herausgenommenen Probe der Schmelze 
keinen unzersetzten Kaolin mehr. Die Versuche mit dem Strontium- 
chlorid geben ein Produkt , das schlechter krystallisiert ist , als 
das des Baryums. 
Die günstigsten Versuchsresultate ergaben sich bei dem 
Schmelzen von 3 g Kaolin mit 25 g wasserfreiem Strontiumchlorid 
im Laufe von 24 Stunden. Die Schmelze wurde der oben an- 
gegebenen Behandlung unterworfen. Der amorphe Niederschlag 
war sehr reichlich. Nach seiner Auflösung hinterblieb ein Pulver 
von Strontiumalumosilikat ; es bestand aus gerade auslöschenden, 
optisch negativen und an einem Pole zugespitzten Prismen und 
aus isotropen sechseckigen Blättchen. Die Länge der Prismen 
übertraf selten 0,005 mm. 
Diese Stoffe zersetzen sich leicht in verdünnter Salzsäure und 
hinterlassen 9,57 bis 9,76 °/o unlöslicher Reste, welche auch in 
starken Säuren unzerlegbar sind, mit Ausnahme von Fluorwasser- 
stoffsäure. Diese Reste bestehen aus winzigen , optisch isotropen 
unregelmässigen Körnchen , die in der Flüssigkeit abgesetzt , sich 
zu kleinen Flocken vereinigen. Die Zusammensetzung dieser un- 
löslichen Reste kann durch die Formel 30Si0 2 . 4A1 2 0 3 ausgedrückt 
werden : 
a. 
b. 
c. 
d. 
Sit), . . . 
. . 81,08 
1342 
7,25 
29 
ai 2 o 3 . . 
. . 18,92 
100,00 
185 
1,00 
4 
Si0 2 . . ■ 
. . 81,74 
1353 
7,60 
30.4 
A1 2 0 3 . . 
. . 18,25 
99,99 
178 
1,00 
4.0 
Si 0 2 . . . 
. . 81,41 
1347 
7,44 
29.76 
ai 2 ö 3 . . 
. . 18,58 
99,99 
181 
1,00 
4,00 
Si0 2 . . • 
. . 81,59 
1350 
7,50 
30 
Al 2 0, ■ • 
. . 18,41 
100,00 
180 
1,00 
4 
